表 4.1.3-4 屋外暴露試験体のスキャナー画像（AZN、コントロール）
薬剤

塗装

垂直/
水平

暴露期
間

製品処理

（月）

0

垂直AZN

15無し
(N)

23

水平0－ 212 －ラミナ処理

第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

15230C

垂直15－ 213 －230

水平1523－ 214 －第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

0

垂直無処理

15C

23

水平0－ 215 －1523－ 216 －第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

表 4.1.3-5 屋外暴露試験体のスキャナー画像（AZNA、コントロール）
薬剤

塗装

垂直

暴露期/水間

平（月）

製品処理

0AZNA
※AZNAN 垂直ラミナ処理

垂直について15は、暴露前に、試験体の表裏を誤って撮影し無し
(N)

たため、
15 か月後23の画像は0 か月の画像とは反対面のものとなった。

水平0－ 217 －ラミナ処理

15230D

垂直15－ 218 －第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握230

水平1523－ 219 －

0

垂直無処理

15D23

水平0－ 220 －第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

1523－ 221 －表 4.1.3-6 屋外暴露試験体のスキャナー画像（CUAZ、コントロール）
薬剤

塗装

垂直暴露期/水間

平（月）

製品処理

0

垂直CUAZ無し

CUAZ(N)1523

水平0－ 222 －

ラミナ処理

第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

15230D

垂直15－ 223 －230

水平1523－ 224 －第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

0

垂直

無処理

15D23水平0－ 225 －1523－ 226 －第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

表 4.1.3-7 屋外暴露試験体のスキャナー画像（LPH、コントロール）
薬剤

塗装

垂直暴露期/水間

平（月）

製品処理

0

垂直

LPH

15無し
(N)

23

水平0－ 227 －ラミナ処理

15230E

垂直15－ 228 －第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

230

水平

1523－ 229 －

0

垂直

無処理

15E23

水平0－ 230 －第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

1523－ 231 －表 4.1.3-8 屋外暴露試験体のスキャナー画像（無処理）薬剤

塗装

垂直/水平暴露期
間

製品処理

（月）

0

無処理
※暴露前

垂直に、試験15体の表裏を誤って撮影した
ため、15か月後の無し(N)

画像は 0か月の画

23

像とは反対面のものとなった。

水平0－ 232 －

ラミナ処理

第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

1523－ 233 －表 4.1.3-9 無処理・無塗装試験体の屋外暴露期間中の外観変化
暴露期間（日付）

垂直暴露

0日(2020/10/15)
裏面の画像※誤って裏面を撮影

14 日(2020/10/29)
表面の画像（以下全て表面の画像）

97 日（2021/1/20）－ 234 －

水平暴露

第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

272 日(2021/7/14)

286 日（2021/7/28)

384 日(2021/11/3)－ 235 －

398 日(2021/11/17)

447 日(2022/1/5)

517 日（2022/3/16）－ 236 －

第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

657 日（2022/8/3）

853 日（2023/2/15）－ 237 －

4.1.3.3

R2 年度開始試験体（木口シール無し）と R3 年度開始試験体（木口シール有り）の比較
屋外暴露を R2 年度に開始した試験体（木口シール無し）と R3 年度に開始した試験体（木口シール有り）の含水率計表示値、質量、色差、および色調パラメーターの変化を図4.1.3-8～4.1.3-13 に示した。
含水率計表示値は計測日によって差があり、表層の水分などが値に影響した可能性が考えられた。質量については、木口シール無し試験体ではいずれの条件でも暴露 240～360
日の降水量が多い時期にピークがあったが、木口シール有りの場合はそのようなピークや大きな変化は無く、水分の増減が抑制されたことが示唆された。本試験で使用した CLT は暴露開始時の寸法が 29×29×9 cm で、降水量が多い時には木口シール無し試験体ではある程度まで水分が浸透したが、木口シールを施した試験体では水分があまり浸透せず表面にとどまったため、含水率計表示値は表面に付着した水分の影響でばらつきが出たが、質量については木口シール無しの場合のみ降水量の多い時期にピークがみられたと考えられた。
色差については、塗装 B では木口シール有りの方が木口シール無しよりも概ね値が低く、塗装 C では無処理 CLT において木口シール有りの方が木口シール無しよりも低い値となった。色調パラメーターを見てみると、ほぼ横ばいで顕著な変化が無いものが多いが、a*と b*の値は塗装 C の水平暴露で若干下降していた。表 4.1.3-10～4.1.3-17 に屋外暴露期間中に撮影した試験体画像を示した。11 か月経過時では、概ね木口シール無しの方が木口シール有りよりも変色が大きいことが見て取れる。今後も暴露と観察を継続することで、木口シールによる劣化の抑制効果の検討が進むと考えられる。
（石川敦子）－ 238 －

第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

木口シール無し

木口シール有り（2020 年 10 月 15 日～2021 年 12 月 15（2021 年 10 月 20 日～2023 年 1 月 4 日）

日）

1000

含 水 率 計表 示 値（％）

30

水-製-ACQ-B
水-製-無処理-B

20100030
含 水 率 計表 示 値（％）

120240360
暴露期間（日）120240360
暴露期間（日）垂-製-AZN-C
垂-製-無処理-C

201000120240360
暴露期間（日）含 水 率 計表 示 値（％）

2030201000120240360
暴露期間（日）水-製-ACQ-B-S
水-製-無処理-B-S

20100030120240360
暴露期間（日）垂-製-AZN-C-S
垂-製-無処理-C-S

201000120240360
暴露期間（日）302010水-製-AZN-C
水-製-無処理-C00120240360
暴露期間（日）含水率計表示値（％）

30
含水率計表示値（％）

垂-製-ACQ-B-S
垂-製-無処理-B-S30
含 水 率 計表 示 値（％）

垂-製-ACQ-B
垂-製-無処理-B

含 水 率 計表 示 値（％）

含 水 率 計表 示 値（％）

302010水-製-AZN-C-S
水-製-無処理-C-S00120240360
暴露期間（日）図 4.1.3-8 屋外暴露期間中の含水率計表示値の変化
凡例：垂直/水平暴露-製品処理-保存処理の種類-塗装の種類（表 4.1.2-1、表 4.1.2-2 に詳細）

－ 239 －

木口シール無し

木口シール有り（2020 年 10 月 15 日～2021 年 12 月 15（2021 年 10 月 20 日～2023 年 1 月 4 日）日）
垂-製-ACQ-B
垂-製-無処理-B

3,400
3,200
3,000

3,600
質 量 （ g）

質 量 （ g）

3,600

2,800

3,000120240360
暴露期間（日）垂-製-ACQ-B-S
垂-製-無処理-B-S

水-製-ACQ-B
水-製-無処理-B

3,400
3,200
3,00003,600
質 量 （ g）

質 量 （ g）

3,600

2,800120240360
暴露期間（日）水-製-ACQ-B-S
水-製-無処理-B-S

3,400
3,200
3,000
2,8000120240360
暴露期間（日）0120240360
暴露期間（日）

3,600

3,400
3,200
垂-製-AZN-C
垂-製-無処理-C

2,800
0

3,600

水-製-AZN-C
水-製-無処理-C

3,400

3,400
3,200
3,000

3,200
3,000

垂-製-AZN-C-S
垂-製-無処理-C-S

2,800120240360
暴露期間（日）03,600
質 量 （ g）

3,000

質 量 （ g）

3,600
質 量 （ g）

3,200

2,8000

質 量 （ g）

3,400

2,800120240360
暴露期間（日）水-製-AZN-C-S
水-製-無処理-C-S

3,400
3,200
3,000
2,8000120240360
暴露期間（日）0120240360
暴露期間（日）図 4.1.3-9 屋外暴露期間中の質量の変化
凡例：垂直/水平暴露-製品処理-保存処理の種類-塗装の種類（表 4.1.2-1、表 4.1.2-2 に詳細）

－ 240 －

第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

木口シール無し

木口シール有り（2020 年 10 月 15 日～2021 年 12 月 15（2021 年 10 月 20 日～2023 年 1 月 4 日）

垂-製-ACQ-B
垂-製-無処理-B

15105色差（ΔE*ab）

色差（ΔE*ab）日）
200520

水-製-ACQ-B
水-製-無処理-B

151050色差（ΔE*ab）

色差（ΔE*ab）10120240360
暴露期間（日）020120240360
暴露期間（日）水-製-ACQ-B-S
水-製-無処理-B-S

15105020120240360
暴露期間（日）垂-製-AZN-C
垂-製-無処理-C151050色差（ΔE*ab）

0色差（ΔE*ab）

垂-製-ACQ-B-S
垂-製-無処理-B-S

1500020120240360
暴露期間（日）垂-製-AZN-C-S
垂-製-無処理-C-S

15105020120240360
暴露期間（日）水-製-AZN-C
水-製-無処理-C

151050色差（ΔE*ab）

0色差（ΔE*ab）

20020120240360
暴露期間（日）水-製-AZN-C-S
水-製-無処理-C-S

1510500120240360
暴露期間（日）0120240360
暴露期間（日）図 4.1.3-10 屋外暴露期間中の色差(ΔE* ab)の変化
凡例：垂直/水平暴露-製品処理-保存処理の種類-塗装の種類（表 4.1.2-1、表 4.1.2-2 に詳細）

－ 241 －木口シール無し

木口シール有り（2020 年 10 月 15 日～2021 年 12 月 15（2021 年 10 月 20 日～2023 年 1 月 4 日）

日）
8080

垂-製-ACQ-B
垂-製-無処理-B60

L*

L*60

垂-製-ACQ-B
垂-製-無処理-B

40402020080120240360
暴露期間（日）080

水-製-ACQ-B
水-製-無処理-B

水-製-ACQ-B-S
水-製-無処理-B-S60

L*

L*60120240360
暴露期間（日）404020200120240360
暴露期間（日）

06060

L*80

L*80120240360
暴露期間（日）4040

垂-製-AZN-C
垂-製-無処理-C

20020120240360
暴露期間（日）0806060120240360
暴露期間（日）L*80

L*垂-製-AZN-C-S
垂-製-無処理-C-S

4040

水-製-AZN-C
水-製-無処理-C

20
0

水-製-AZN-C-S
水-製-無処理-C-S

20120240360
暴露期間（日）0120240360
暴露期間（日）図 4.1.3-11 屋外暴露期間中の色調パラメーター(L*)の変化
凡例：垂直/水平暴露-製品処理-保存処理の種類-塗装の種類（表 4.1.2-1、表 4.1.2-2 に詳細）

－ 242 －

第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

木口シール無し

木口シール有り（2020 年 10 月 15 日～2021 年 12 月 15（2021 年 10 月 20 日～2023 年 1 月 4 日）日）
1515

垂-製-ACQ-B
垂-製-無処理-B

10a*a*

10垂-製-ACQ-B-S
垂-製-無処理-B-S

5500015120240360
暴露期間（日）015

水-製-ACQ-B
水-製-無処理-B

水-製-ACQ-B-S
水-製-無処理-B-S

10a*a*10120240360
暴露期間（日）5500015120240360
暴露期間（日）015

垂-製-AZN-C
垂-製-無処理-C

垂-製-AZN-C-S
垂-製-無処理-C-S

10a*a*10120240360
暴露期間（日）5500015120240360
暴露期間（日）015

水-製-AZN-C
水-製-無処理-C

水-製-AZN-C-S
水-製-無処理-C-S

10a*a*10120240360
暴露期間（日）55000120240360
暴露期間（日）0120240360暴露期間（日）図 4.1.3-12 屋外暴露期間中の色調パラメーター(a*)の変化
凡例：垂直/水平暴露-製品処理-保存処理の種類-塗装の種類（表 4.1.2-1、表 4.1.2-2 に詳細）

－ 243 －

木口シール無し

木口シール有り（2020 年 10 月 15 日～2021 年 12 月 15（2021 年 10 月 20 日～2023 年 1 月 4 日）日）
40201000400402010120240360
暴露期間（日）水-製-ACQ-B-S
水-製-無処理-B-S30

b*b*120240360
暴露期間（日）水-製-ACQ-B
水-製-無処理-B30

201000040120240360
暴露期間（日）040

垂-製-AZN-C
垂-製-無処理-C2010120240360
暴露期間（日）垂-製-AZN-C-S垂-製-無処理-C-S30

b*30

b*20100201000040120240360
暴露期間（日）040

水-製-AZN-C
水-製-無処理-C2010120240360
暴露期間（日）水-製-AZN-C-S
水-製-無処理-C-S30

b*30

b*

垂-製-ACQ-B-S
垂-製-無処理-B-S30

b*30

b*40

垂-製-ACQ-B
垂-製-無処理-B

2010000120240360
暴露期間（日）0120240360
暴露期間（日）図 4.1.3-13 屋外暴露期間中の色調パラメーター(b*)の変化
凡例：垂直/水平暴露-製品処理-保存処理の種類-塗装の種類（表 4.1.2-1、表 4.1.2-2 に詳細）

－ 244 －

第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

表 4.1.3-10 屋外暴露試験体のスキャナー画像（ACQ、製品処理、塗装 B、垂直暴露）
暴露期
間

木口シール無し（製-ACQ-B）

木口シール有り 1(製-ACQ-B-S1)

木口シール有り 2(製-ACQ-B-S2)

暴露前

シール
無 70 日シール
有 77 日

11 か月*11 か月：シール無しは 2021 年 9 月 22 日、シール有りは 2022 年 9 月 14 日

－ 245 －

表 4.1.3-11 屋外暴露試験体のスキャナー画像（ACQ、製品処理、塗装 B、水平暴露）暴露期
間

木口シール無し（製-ACQ-B）

木口シール有り 1(製-ACQ-B-S1)

暴露前

シール
無 70 日シール
有 77 日11 か月－ 246 －

木口シール有り 2(製-ACQ-B-S2)

第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

表 4.1.3-12 屋外暴露試験体のスキャナー画像（無処理、塗装 B、垂直暴露）
暴露期
間

木口シール無し（製-無処理-B）

木口シール有り 1(製-無処理-B-S1)

暴露前

シール
無 70 日シール
有 77 日

11 か月－ 247 －

木口シール有り 2(製-無処理-B-S2)

表 4.1.3-13 屋外暴露試験体のスキャナー画像（無処理、塗装 B、水平暴露）暴露期
間

木口シール無し（製-無処理-B）

木口シール有り 1(製-無処理-B-S1)

暴露前

シール
無 70 日シール
有 77 日

11 か月－ 248 －

木口シール有り 2(製-無処理-B-S2)

第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

表 4.1.3-14 屋外暴露試験体のスキャナー画像（AZN、製品処理、塗装 C、垂直暴露）
暴露期
間

木口シール無し（製-AZN-C）

木口シール有り 1(製-AZN-C-S1)

暴露前

シール
無 70 日シール
有 77 日

11 か月－ 249 －

木口シール有り 2(製-AZN-C-S2)

表 4.1.3-15 屋外暴露試験体のスキャナー画像（AZN、製品処理、塗装 C、水平暴露）暴露期
間

木口シール無し（製-AZN-C）

木口シール有り 1(製-AZN-C-S1)

暴露前

シール
無 70 日シール
有 77 日

11 か月－ 250 －

木口シール有り 2(製-AZN-C-S2)

第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

表 4.1.3-16 屋外暴露試験体のスキャナー画像（無処理、塗装 C、垂直暴露）
暴露期
間

木口シール無し（製-無処理-C）

木口シール有り 1(製-無処理-B-S1)

暴露前

シール
無 70 日シール
有 77 日11 か月－ 251 －

木口シール有り 2(製-無処理-B-S2)

表 4.1.3-17 屋外暴露試験体のスキャナー画像（無処理、塗装 C、水平暴露）暴露期
間

木口シール無し（製-無処理-C）

木口シール有り 1(製-無処理-B-S1)

暴露前

シール
無 70 日シール
有 77 日11 か月－ 252 －

木口シール有り 2(製-無処理-B-S2)

第４章

使用環境に対応したCLTの保存処理への耐候性要求性能把握

4.2 ひび割れについて
4.2.1 目的および経過報告2020 年 10 月および 2021 年 10 月に屋外設置したスギ CLT ブロック試験体ラミナのひび割れ、ラミナ間およびラミナ層間の隙間を計測するとともに、ひび割れ/隙間の発生と関連する保存処理の有無、試験体の設置方向・表裏・節などについても考察した。

写真 4.2.1-1 ひび割れの状況（2023 年 2 月 24 日：暴露開始後約 2 年 4 ヶ月経過時）
4.2.2 試験体および試験方法
4.2.2.1 試験体全ての暴露試験体(表 4.1.2-1、表 4.1.2-2)のうち、ひび割れ/隙間を計測した暴露試験体を表 4.2.2-1 および表 4.2.2-2 に示す。また、試験体の配置位置を図 4.2.2-1 に、試験体の設置状況を写真 4.2.2-1 に示す。
表 4.2.2-1 R2 年度屋外暴露試験体(暴露開始：2020 年 10 月 14 日)木口シール無し
薬剤
ACQ
無処理
AZN
無処理

塗装記号
B
B
CC

個数

詳細
油性・含浸形・濃色油性・含浸形・濃色
水性・半造膜形・淡色
水性・半造膜形・淡色

垂直暴露
1111

水平暴露
111144合計

サンプル名
製-ACQ-B
製-無処理-B
製-AZN-C
製-無処理-C

表 4.2.2-2 R3 年度屋外暴露試験体(暴露開始：2021 年 10 月 20 日)木口シール有り
薬剤ACQ
無処理
AZN
無処理
合計

塗装記号B
B
CC

詳細
油性・含浸形・濃色油性・含浸形・濃色
水性・半造膜形・淡色
水性・半造膜形・淡色

個数
垂直暴露 水平暴露
2222222288－ 253 －サンプル名
製-ACQ-B-S
製-無処理-B-S
製-AZN-C-S
製-無処理-C-S

垂直屋外暴露

試験体配置

サンプル名：薬剤-塗装、塗装A～E、無塗装N

1上 製-AZN-C

中下製-無処理-C製-無処理-D

水平屋外暴露23製-CUAZ- 製-無処理
D製-AAC-A

製-ACQ-N-N
製-無処理-E

4製-ACQ-B-A567製-CUAZ- 製-AZNAN

Dラ-AAC-N

製-AZN-N 製-LPH-E 製-AAC-N ラ-LPH-N製-無処理 製-AZNAN

製-LPH-N

製-無処理製-ACQ

-B

-B-S2

678北 製-AZN-C

赤南製-無処理-C製-無処理-D

9ラ-CUAZ- ラ-CUAZN

D2021製品処理(割れ測定用)

10ラ-AAC-A

製-無処理 製-無処理 ラ-AZNA-B-S1-B-S2

ラ-ACQ-B ラ-ACQ-N

N
製-AZN
-C-S1

111213製-無処理製-ACQ

製-AZN-C-S1-B-S1-C-S2

ラ-LPH-E ラ-AZN-C

ラ-AZN-N

製-無処理-C-S2

ラ-AZNA- 製-無処理
D-N

試験体配置
2020ラミナ処理(色差等) 、2020製品処理(色差等)1乱数でランダム化した配置

2020ラミナ処理(色差等) 、2020製品処理(色差等)

23製-CUAZ- 製-無処理D製-AAC-A製-ACQ-N-N製-無処理-E

4製-ACQ-B

製-CUAZ- 製-AZNAN

Dラ-AAC-N

製-AZN-N 製-LPH-E 製-AAC-N ラ-LPH-N製-無処理 製-AZNA-A

5N製-LPH-N

製-無処理製-ACQ-B-B-S2

89ラ-CUAZ- ラ-CUAZN

D2021製品処理(ひび割れ)

10ラ-AAC-A

製-無処理 製-無処理 ラ-AZNA-B-S1-B-S2ラ-ACQ-B ラ-ACQ-N

2020年10月設置 ひび割れ計測試験体

N
製-AZN
-C-S1

111213製-無処理製-ACQ

製-AZN-C-S1-B-S1-C-S2ラ-LPH-E ラ-AZN-Cラ-AZN-N

製-無処理-C-S2ラ-AZNA- 製-無処理
D-N

2021年10月設置 ひび割れ計測試験体

図 4.2.2-1 ひび割れ計測試験体の設置位置

写真 4.2.2-1 暴露試験体設置状況(2021 年 10 月 21 日撮影)
4.2.2.2 ひび割れの計測方法
CLT ブロック試験体のひび割れの割れ/隙間の長さ、幅、深さの計測には、下記の計測器具を用いた。
・デジタルポイントノギス：GDCS-150P（新潟精機（株））
・デジタルディプスゲージ：GDCS-150DCD（新潟精機（株））
・テーパーゲージ：TPG-270AA（新潟精機（株））
・シクネスゲージ：0.01～1.00 ㎜（(0.01/0.1 ピッチ）
（新潟精機（株））
・クラックスケール：0.03～2.20 ㎜（0.01/0.05/0.1 ピッチ）（シンワ測定（株））－ 254 －